détails du traitement; je n'indiquerai que les points les 
plus importants. 
Lorsque le minerai a été trié et concassé dans des 
“appareils variés, on l’amène à la batterie de pilons où on 
le broie. 
«Ces appareils sont des bocards du type californien asso- 
‘ciés par groupe de cinq comme le montre la figure 2. 
— Le pilon, qui pèse de 300 à 500 kilog., soulevé par une 
me en fonte, dont l’arbre est supporté par un bâti en 
ois, broie le minerai sur un dé dans un mortier et fait 
haque coup une révolution sur lui-même. 
ÊLe minerai, introduit avec de l’eau, sort, après le 
broyage à l'état de boue ou pulpe, par une toile métal- 
lique occupant le devant du mortier et s'écoule de là sur 
une plaque de cuivre amalgamé (fig. 3) où l'or est retenu 
ébdissous par le mercure. On recueille l’amalgame d’or 
ur ne pas être brisés par les vibrations. 
sur les plaques de cuivre en les grattant au moyen 
loirs en caoutchouc que l’on saupoudre ensuite de 
e. 
malgame d’or filtré dans un sac de toile est divisé 
boules que l’on soumet à la distillation dans des cor- 
s en fonte. 
e mercure se volatilise et l’or reste sous forme d'une 
arte Spongieuse qu’on refond dans un creuset de plom- 
ne avec du nitre, du carbonate de soude, du borax, 
pour obtenir les lingots d’or. 
pe traitement par broyage et amalgamation a été em- 
Oyé jusqu'en 1890, mais quand on s’est enfoncé au- 
ous de la zone oxydée superficielle, la proportion de 
; directement amalgamé est devenue trop faible pour 
un à 
De" 
+ — Batterie de dix bocards du type habituel au Transvaal, — On voit 
ïère les montants principaux, l'arbre de renvoi avec sa poulie et sa cour- 
e* Une poulie, servant à bander la courroie, s'aperçoit ; elle est en place + 2KH0 
met d’arrèter les bocards ou de les mettre en mouvement sans arrêter la 
e motrice. La poulie de l'arbre à cames est en bois, avec rebords de fonte Il se forme ainsi une dissolution de 
LE NATURALISTE 293 
qu'on n'ait pas cherché à extraire des résidus les 40 ou 
50 % de métal précieux qu’ils pouvaient contenir encore. 
On a employé alors le procédé de la cAloruration ou 
celui de la cyanuration. 
Dans le premier procédé, on commence par concentrer 
les résidus aurifères au moyen d'appareils appelés frue 
vanners consistant essentiellement en une courroie sans 
fin animée d’un double mouvement horizontal. A l’un des 
bouts de la courroie on obtientles concentrés (pyriteetor), 
tandis qu’à l’autre s’écoulent des résidus sableux (failings) 
et des boues fines (slimes). 
Les concentrés sont grillés et séchés, afin d'éliminer 
complètement le soufre ainsi que l’arsenic et l’antimoine 
qui pourraient exister et de transformer tous les métaux 
à l'exception de l'or, en oxydes. — Les concentrés sont 
ensuite soumis à l'action du chlore dans des cuves en 
bois doublées de plomb. Il se produit 
ainsi du chlorure d'or et du chlorure 
d'argent; ce dernier insoluble reste sur 
le filtre, tandis que la liqueur jaune de 
chlorure d'or s'écoule au travers. Il ne 
reste plus qu'à réduire et à précipiter l'or 
par le sulfate de fer. 
Les résidus sableux (éailings) obtenus 
par les frue vanners renferment encore 
une certaine quantité d’or. C'est à eux 
que l’on a d'abord appliqué le procédé 
de la cyanuration, qui au Rand a mer- 
veilleusement réussi en raison de la 
grande pureté des minerais renfermant 
l'or à l’état de grains extrêmement fins. 
Il a permis ainsi d'extraire 20 % de l’or 
és que l’on considérait comme perdu et a été 
le salut pour beaucoup de mines qui 
périclitaient et la fortune pour d’autres. 
Son emploi est d’ailleurs très simple et 
peu coûteux, et il semble destiné à de- 
venir encore plus économique à l’ave- 
nir. Il supprime en outre les frue van- 
ners : car On soumet directement le mi- 
nerai broyé et amalgamé à l'action du 
cyanure; enfin dans ces derniers temps 
on a essayé de supprimer l'amalgame. 
La réaction de l'or sur le cyanure de 
potassium est la suivante : 
2Au + 4KCy + O + H?0 —2 Au KCy? 
cyanure double d’or et de potassium, 
* dont il est facile ensuite de précipi- 
ter l'or, soit par le zinc, soit par l'électricité sur des 
couples plomb et fer.On multiplie de plusieurs façons les 
contacts du minerai avec l'air (l'oxygène étant néces- 
saire à la dissolution. Enfin l'emploi de l'électricité 
comme précipitant a permis d'arriver à des liqueurs 
extrêmement diluées (jusqu'à 4/10.000) en rendant ainsi 
la perte du cyanure presque insignifiante. 
La réaction s'opère dans de grandes cuves en bois 
dont la figure 4 donne une idée. 
La précipitation de l'or de la liqueur cyanurée se fait 
jusqu'ici dans de petites caisses, où l’on place du zine 
en copeaux. La formule de la réaction est la suivante : 
2K Au Cy? + Zn — K?2ZnCy! + 2Au 
L'or précipité passe à travers un tamis en toile métal- 
PE AN CES Pa 
FD ET DS 
Nr 
